**********************************************************************************************************************************
Versottete Schornsteine
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Untergrundbeschaffenheit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig, frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a. trennenden Substanzen sein.

Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 

Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
die nicht mit dem jeweiligen Produkt
in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster, Türen,
Wand- u. Bodenflächen sind mittels Polyethylenfolien,
Hartfaserplatten oder anderer geeigneter Maßnahmen
abzudecken und zu schützen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abfallentsorgung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Altputz bis ca. 80 cm über Schadensrand entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz mit der Mörtelgruppe______
bis min. 80 cm über 
Schadensrand entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen und abfahren.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Untergrundbehandlung bei Sulfatbelastung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprägnierung der vorbereiteten Wandflächen
mit der lösemittelfreien Spezialgrundierung 
zur Immobilisierung von Sulfaten mit
Remmers Sulfatex LQ.

Material drucklos im Flutverfahren 
in mehreren Arbeitsgängen nass in nass
auftragen.
Vorgang solange wiederholen (nass in nass) 
bis keine weitere Materialaufnahme mehr
festzustellen ist.

Oberflächen vollständig abtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
je nach Untergrund ca. 0,5 -1,0 kg/m² Remmers Sulfatex LQ <0663>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus der hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP Sulfatex.

Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
Grundierung auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Untergrundegalisierung ganzflächig
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzflächige Untergrundegalisierung 
mit dem mineralischen Dichtspachtel 
mit hohem Sulfatwiderstand,
Remmers WP DS Levell.

Angemischtes Material im Spachtelverfahren
in die frische Haftbrücke applizieren.
Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Kratzspachtelung auf Egalisierung
mit rissüberbrückender MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunker und Poren auf dem vorbereiteten,
trockenen Untergrund mittels einer 
Kratzspachtelung aus der 2.-komp.,  
rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme Remmers MB 2K 
verschließen und egalisieren.

Angemischtes Material mittels Glätter oder
Schlämmbürste in einer dünnen Schicht auf den 
vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Abdichtung  mit rissüberbrückender
MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung aus der 2.-komp., 
rissüberbrückenden, mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
Remmers MB 2K, herstellen.
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

Angemischtes Material mittels geeignetem
Applikationsverfahren 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Dünnschichtputz mit Armierungsgewebe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dünnschichtputz auf der abgedichteten Wandfläche
aus dem hochvergüteten, 
wasser-, und frostbeständigen
Klebe- und Armierungsmörtel
Remmers VM Fill,
auftragen und dauerelastisches, verrottungsfestes
Armierungsgewebe Remmers Tex 4/100,
einarbeiten.

Mit dem angemischten Mörtel eine Kratzspachtelung
auf die durchtrocknete Abdichtung aufbringen. 
Anschließend mittels geeignetem Werkzeug den Mörtel 
"frisch in frisch" in einer Schichtdicke von 3 - 4 mm 
aufziehen. Armierungsgewebe im oberen Drittel 
des Putzes falten- und blasenfrei einbetten,
Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen lassen.
Nach kurzer Ansteifphase Filzschicht 
aus VM Fill frisch in frisch auf Armierungsschicht auftragen
und glätten.
Oberfläche nach dem Ansteifen zum geeigneten Zeitpunkt mit dem Schwammbrett abfilzen.

Produkte / Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill <0517>
Verbrauch bei 5 mm Schichtdicke: 6 kg/m² Remmers VM Fill <0517>
ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***  Bedarfsposition ***
001009 Oberflächenbeschichtung mit
wasserdampfdurchlässigem Farbsystem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farbbeschichtung aus der hoch 
wasserdampfdurchlässigen, lösemittelfreien 
und emissionsarmen Innenwandfarbe 
Remmers Color SP herstellen.

Material gut aufrühren.
Tragfähige, tockene und staubfreie Flächen mit 
geeignetem Werkzeug beschichten.
Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 
1-2 Arbeitsgängen applizieren.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang
Remmers Color SP <3080>

Einheit: m2